( 662 ) 

 3oo millimètres de longueur, 2G millimètres de largeur et 7 millimètres 

 d'épaisseur. J'ai déterminé les valeurs des courants de désaimantation corres- 

 pondant à trois points différents A, B et C, situés, le premier à 5o millimètres 

 du contact établi entre l'aimant et le barreau, le second à i5o millimètres 

 et le troisième à 25o millimètres de ce même contact; voici les résultats 

 que j'ai obtenus : 



En A. En B. En C. 



Courants de désaimantation à la température ambiante. , . 1 16,0 77,5 29,0 



» àla température de 3oo degrés. 73,6 43,6 i5,2 



Valeurs du rapport — ^' o,365 0,437 0,475 



» Comme je l'ai fait remarquer au début de mes rechercbes, les dévia- 

 tions impulsives du galvanomètre ne donnent la mesure des courants induits 

 qu'autant que ces déviations ne dépassent pas une trentaine de degrés ; il 

 résulte de là que, lorsqu'on veut comparer des courants induits d'intensités 

 très-différentes, il devient nécessaire de faire varier la résistance du circuit: 

 pour déterminer les courants de désaimantation correspondant aux points 

 A, B, C, j'ai employé trois circuits différents, dont les résistances étaient 

 entre elles comme les nombres 26, i3 et 6; les nombres 29 et i5,2 qui se 

 rapportent au point C représentent les déviations telles qu'elles ont été 

 observées; les nombres 77,5 et 43»'6 qui se rapportent au point B sont les 

 produits des déviations observées par le rapport ^; les nombres 1 iG et 

 7'), G qui se rapportent au point A sont les produits des déviations obser- 

 vées par le rapport ^-. 



» On voit, à l'inspection du tableau qui précède, que le coefficient de 

 la variation passagère va en augmentant sensiblement à mesure qu'on 

 s'éloigne du contact établi entre l'aimant et le barreau. 



» Si l'on désigne par !\ï„ l'aimantation obtenue à la température ordi- 

 naire, en un point déterminé du barreau, avant que celui-ci ait subi aucun 

 chauffage, et que l'on continue à désigner par M l'aimantation obtenue au 

 même point après une série de cbauffages, la différence M — M repré- 



... , , , . . , M — Mo 



sente ce que j ai appelé la variation permanente, et le rapport — - — repré- 

 sente la valeur relative de cette variation. Ce rapport va aussi en augmen- 

 tant à mesure qu'on s'éloigne du contact établi entré l'aimant et le barreau, 

 et il augmente bien plus rapidement que le coefficient de la variation pas- 

 sai/ère; ses valeurs ont été, dans la série dont il a été question tout à l'heure, 

 o,4 1 pour le point A, 0,90, pour le point H, cl t,64 pour le point C. Dans 



